SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE IQOD. qAQ 



Dans les alliages contenant de 2 à 4 pour 100 de carbone, au contraire, 

 on peut facilement obtenir la séparation de graphite en se plaçant dans 

 des conditions telles que le refroidissement soit extrêmement lent au 

 moins jusqu'à la fin de la solidification. 



Par exemple, une fonte à 2,90 pour 100 de carbone a été fondue dans 

 un creuset; la moitié du métal a été coulée dans une lingotière métallique, 

 l'autre moitié abandonnée au refroidissement dans le creuset; dans la pre- 

 mière partie on ne trouve pas trace de graphite, dans la deuxième partie 

 on trouve 2,21 pour 100 de graphite. 



Si l'on recommence l'expérience, mais en plongeant le creuset dans 

 l'eau dès que sa température est arrivée aux environs de iioo"*, on trouve 

 dans le produit ainsi préparé o , 95 pour 100 de graphite. 



L'examen microscopique des produits ainsi obtenus semble indiquer 

 que, dans tous les cas, il s'est séparéau commencement de la solidification 

 des cristaux mixtes qui se sont développés graduellement jusqu'à ce que se 

 produise la solidification d'un mélange eutectique formé, dans le cas de la 

 fonte blanche, de cristaux mixtes et de cémentite; dans le cas de la fonte 

 grise, de cristaux mixtes et de graphite. Si l'on refroidit brusquement les 

 échantillons très peu après la fin de la solidification, on obtient des alliages 

 ainsi constitués. Si, au contraire, on laisse le refroidissement se poursuivre 

 régulièrement, il se produit de nouvelles modifications; les cristaux mixtes 

 se dédoublent graduellement en laissant séparer, soit de la cémentite soit 

 du graphite, et ceux qui subsistent encore à 700° se résolvent alors en 

 perlitc. 



Le produit final varie donc avec la loi de refroidissement. 



Dans le cas de la fonle grise et si le refroidisseiueiit a élé suffisamment lent, on 

 observe que les cristaux mixtes qui étaient au contact immédiat du graphite se sont 

 complètement décarburés et ont donné naissance à de la ferrite. 



El suivant le refroidissement d'un alliage fer-carbone préalablement fondu, on constate 

 que la solidification commence à une température variable avec la teneur en carbone 

 et se termine à une température voisine de i iSo". 



Il ne nous a pas élé possible de constater de dilTérence pour les températures du 

 commencement et de la lin de la solidification suivant que la solidificaticn se produit 

 en fonte grise ou en fonte blanche. On observe des températures un peu plus basses 

 dans le cas du refroidissement rapide, mais il n'est pas possible de séparer l'inlluence 

 de la vitesse et Tinlluence du mode de solidification, et l'on peut seulement conclure 

 que celle dernière, si elle existe, est peu accentuée. 



En suivant réchauffement des fontes grises et blanches de même composition, on 

 observe une absorption de chaleur très nette entre 11^0° et i 160°, la différence entre 

 les températures observées dans les deux cas est toujours très petite et du même ordre 



